﻿61 



wohnlich hexagonale Leisten mit Augitspaltbarkeit, oft lassen 

 sich in dickeren Schliffen auch förmliche Augitkryställchen be- 

 obachten. Die Anslöschungsschiefe beträgt meistens über 30°. 

 Wo Glasbasis fehlt, zeigt sich die Masse nur körnig. Im Übri- 

 gen sind die Körner den Krystallen sehr ähnlich, selbstverständ- 

 lich findet man Übergänge der rein krystallinischen Partien zu 

 den glasführenden und findet sich Glas überhaupt nur an den 

 rasch abgekühlten unteren Stellen, Die Schmelze präsentirt sich 

 makroskopisch als schwärzliche krystallinische Masse. 

 5. Mischung von: 



10 Mg Al 2 3 Si 2 

 Mg Fe 2 3 Si0 2 

 Ca MgO Si0 2 

 Na 2 Al 2 3 Si0 2 



Letztere Verbindung wurde angewandt, um die Masse leichter 

 schmelzbar zu machen. Im Inneren besteht die lichtbräunliche 

 krystallinische Schmelze aus Augitkörnern , welche im Schliffe 

 lebhaft polarisiren und hin und wieder Spaltbarkeit zeigen. Es 

 ist keine dazwischen geklemmte Glasmasse sichtbar. Auf der 

 Oberfläche der Schmelze, welche hier nicht vollkommen krystal- 

 linisch erstarrt ist, zeigen sich lange Augitleisten, die alle ge- 

 rade auslöschen. Der rhombische Charakter derselben lässt sich 

 allerdings nicht genau bestimmen, doch ist es möglich, dass das 

 Silicat MgO A1 2 3 SiO g eine Tendenz hat, im rhombischen Sy- 

 stem zu krystallisiren, wie das thonerdefreie Magnesia-Silicat. 

 Auch mehr in den inneren Theilen zeigen sich diese Leisten in 

 sehr grosser Anzahl, oft parallel angeordnet, in zwei senkrecht 

 aufeinander stehenden Richtungen; alle löschen gerade aus. 



5 a. Es wurde eine Mischung von folgender Zusammensetz- 

 ung geschmolzen: 



12 Mg Al 2 3 Si 2 

 2 MgO Fe 2 3 Si0 2 

 Ca Fe 2 3 Si0 2 

 Ca Mg Si 2 



Die Masse erstarrt krystallinisch körnig und zeigt dunkel- 

 grüne Färbung. 



* Letzteres Silicat wurde nicht durch Mischung erhalten, sondern als 

 Diopsid (von Achmatowsk) zugesetzt. 



